26 
A. Schwantke. Die Breehungskceffizienten des Moldawit. 
of Min. und gleich (17° 10' resp. 67° 28' nach meinen früheren An- 
gaben. Die Richtigkeit der obigen Aufstellung geht erstens aus 
einer genaueren Untersuchung der optischen Eigenschaften, zweitens 
auch daraus hervor, daß der Winkel a:c nicht 90°, sondern 
90° 30' beträgt. Weg'en der Kleinheit derjenigen Kristalle, welche 
von den Flächen a und c gute Reflexe geben, war mir diese Ab- 
weichung anfänglich entgangen. — Die Bezeichnung Metan- 
h y d r i t ist demnach natürlich überflüssig. 
Die Brechungskoeffizienten des Moldawit. 
Von Arthur Schwantke in Marburg. 
Von Herrn Geheimrat Prof. Dr. M. Bauer wurde dem Yerf. 
ein geschliffener Mol dawit zur Untersuchung übergeben. Da die 
Lichtbrechungsverhältnisse dieser Steine, wie es scheint, bisher 
noch nicht näher untersucht worden sind, so mögen die erhaltenen 
Werte hier mitgeteilt sein. 
Die Bestimmung geschah am Goniometer nach der Methode 
der Minimalablenkung. Bei der Beleuchtung mit Gasglühlicht er- 
gab sich ein gleichmäßiges Spektrum des Spaltes von rot bis violett, 
auffallenderweise ohne sichtliches Vorherrschen des Grün. Ein- 
gestellt wurde auf das Ende von rot, für gelb auf die Na-Flamme, 
für grün auf die ungefähre Mitte dieser Farbe im Spektrum, end- 
lich auf das Ende von blau , an dem eben noch der violette 
Farbenton sichtbar war. Die Signale der Flächen des geschliffenen 
Steines waren mittelmäßig, aber zur Bestimmung des Winkels der 
brechenden Kante hinreichend genau ; zur Beobachtung wurden die 
nicht benutzten Facetten des Steins mit Wachs abgedeckt und dar- 
auf geachtet, daß keine innere Reflexion stattfand. Es ergaben sich 
so zwei Stellen einer zuverlässigen Beobachtung günstig. Abgelesen 
wurde je einmal mit der ersten und ein zweites Mal mit der zweiten 
Fläche als Austrittsebene. Beide Ablesungsreihen stimmten gut 
überein. Die Resultate der beiden Bestimmungen mit einer brechen- 
den Kante von a — 27° 23|' (No. 1 ) und a — 46 c 1 7' (No. 2) sind 
n 
No. 1 
No. 2 
rot 
1,475 • 
1,482 
gelb (Na . . . . 
1.494 
1,490 
grün 
1,501 
1,494 
blau (violett) . 
1,514 
1,502 
An einem gleichzeitig untersuchten geschliffenen künstlichen 
grünen Glas , das als Ersatz für Moldawit gegenwärtig sehr viel 
verwendet wird, ergab sich in derselben Weise 
